IX. CaOCL, oxycellulose. (Witz. Bull. soc. ind. de Rouen, 1883, 
bp. AG; Nastukoff: Bull. soc. ind. de Mulhouse, 1892, 493; B. B. 
33, 2237 [1900]; B. B. 34, 719 [1901|.) Cellulose, solution de 
chlorure de chaux à 10°/, pendant 2% heures à température 
ordinaire ; exposer le produit à l’action de l'acide carbonique 
de l'air, laver à l’eau faiblement acidulée, dissoudre dans de 
la soude caustique à 101/, et précipiter par de l'acide chlor- 
hydrique. 
Hydrocelluloses, oxycelluloses, 
Nous consacrons ce chapitre à la chimie des produits que 
nous nitrerons dans la suite. La {abelle II contient en résumé 
les données de la littérature et le résultat de nos propres 
recherches. 
Comme matière première, nous nous sommes servi pour 
toutes nos préparations, de colon de pansement, traité préala- 
blement par une solution de carbonate de soude à 21/4 et 
séché à 1050, comme, du reste, nous l'avons indiqué dans la 
première partie du travail. La méthode employée pour l'essai 
colorimétrique a aussi été décrite plus haut. 
Outre les oxycelluloses décrites dans la littérature, nous 
avons préparé un produit en traitant de la cellulose avec du 
permanganate de calcium. Ce dernier agit moins énergique- 
ment que le sel de potasse. 
Nos résultats d'analyse diffèrent dans plus d’un cas de ceux 
donnés dans la littérature. Il faut en chercher la cause dans 
le fait qu’il est très difficile de s’en tenir exactement à la 
méthode donnée et qu’une petite variation dans la tempé- 
rature où la durée de l'opération peut ralentir ou pousser 
trop loin les phénomènes d’oxydation et d’hydrolyse. Les 
corps obtenus n’ont plus alors la même composition. 
Les analyses des produits IT, IV, VIT, VIII et IX, comme 
celles de Vignon et de Faber et Tollens, nous amènent à une 
formule : 
n Ce H0 0, + GC Ho O6 
Celloxine 
dans laquelle # varie entre 2 et 8, suivant l’énergie du moyen 
d’oxydation : n —8 pour Br Ca Co,, tandis que l’acide azo- 
tique nous donne un produit pour lequel » est égal à 2. 
Les résultats de l’analyse de l’oxycellulose, obtenue en 
traitant de la cellulose par le permanganate de calcium, con- 
cordent assez bien avec la formule suivante : 
JC Hi 0: EC, O (calculé C=45,510/ 2 425 TA 
